* Corresponding Author: email: luhayu@gmail.com No. Hp(WA): +6281377836289
https://doi.org/10.56064/jps.v24i3.716 Naskah diusulkan: 25 Oktober 2022; Naskah disetujui: 12 Desember 2022
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2022 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index

## Analisa pasir besi alam dari Sungai Musi Sumatera Selatan
Luh Ayu Melinia 1 *, Endah Puspita 1 , Marzuki Naibaho 2 , Ramlan 1 , Masno Ginting 2
1 Jurusan Fisika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan 30862, Indonesia.
2 Pusat Riset Material Maju (PRMM) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komplek Puspiptek Gedung 440-441, Tangerang-Selatan, Banten,Indonesia 15314.
Kata kunci: pasir besi, milling ,
semi-hard-magnet
ABSTRAK: Telah  dilakukan  penelitian  mengenai  sifat  magnetik  dan  kandungan  pasir  besi yang berasal dari Sungai Musi-Sumatera Selatan, Indonesia di Pusat Riset Material Maju-Brin. Sampel pasir besi diekstraksi menggunakan magnet permanen, kemudian dipreparasi dengan metode milling . Selanjutnya sampel dikarakterisasi menggunakan Scanning Electron Microsco- py dengan Energy  Dispersive  X-ray (SEM-EDX)  dan Vibrating  Sampel  Magnetometer (VSM). Berdasarkan hasil  dari uji SEM-EDX menunjukkan bahwa partikel pasir besi dari sungai musi teraglomerasi dengan ukuran rata-rata ± 0.5 𝜇 m serta terdapat kandungan pengotor ( gangue ) antara lain Si, Ti, Mg, Al dan Mn sehingga sampel pasir besi bersifat ferromagnetik dan semi- hard-magnet dengan  nilai  saturasi  (Ms),  remanensi  (Mr)  dan  koersivitas  (Hc)  masing-masing sebesar 46,61 emu/g,  8,72 emu/g dan 322,09 0e.
Keywords: iron sand, milling,
semi-hard-magnet
ABSTRACT: Research on the magnetic properties and content of iron sand originating from the Musi River-South Sumatra, Indonesia has been carried out at the Center of Advanve ma- terial-BRIN. Iron sand samples were extracted using a permanent magnet, then be prepared by milling method. Then the samples were characterized using Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) and Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Based on the results of the SEM-EDX test, it showed that the iron sand particles from the Musi River were agglomerated with an average size of ± 0.5 μ m and contain impurities (gangue) includ- ing Si, Ti, Mg, Al and Mn so that the iron sand samples are a ferromagnetic type and behave as semi-hard-magnet with the value of saturation (Ms), remanence (Mr) and coercivity (Hc) are 46.61 emu/g, 8.72 emu/g and 322.09 0e, respectively.

## 1 PENDAHULUAN
asir  merupakan  bahan  alam  yang  mudah  dida- patkan, bisa berasal dari sungai, letusan gunung berapi [1] dan pesisir pantai [2]. Bahan alam ini ba- nyak  digunakan  sebagai  bahan  bangunan,  padahal di  dalam  pasir  terdapat  kandungan  mineral  alam yang  dapat digunakan sebagai  bahan  industri.  Min- eral yang terkandung didalam pasir diantaranya yai- tu besi (Fe), titanium(Ti) [3], Silika (Si) [4] dan unsur lainnya.  Pasir  besi  yang  mengandung  10%  -  35% magnetik  dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  in- dustri semen [5]. Pasir besi yang mengandung mag- netik ≥ 60% digunakan  untuk  bahan  baku  industri baja [6][7]. Pasir besi alam tersebar luas di beberapa daerah  Indonesia  seperti  pesisir  pantai  pulau  Jawa [8], Sungai Sumatera utara [9], Banten [10] Sulawesi dan Nusa Tenggara [1]. Kandungan utama dari pasir besi yaitu besi oksida seperti, Fe 3 O 4 dan Fe 2 O 3 serta unsur lain seperti Si, Ca, K, Ni dan Ti[ 11]. Pasir besi
memiliki  warna  kehitaman  yang  menandakan adanya mineral magnetit didalamnya [12].
Nanopartikel magnetik adalah material yang pal- ing menjanjikan untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang.  Material  nanopartikel  dapat  digunakan  se- bagai  beberapa  aplikasi,  seperti  biosensor,  medik dan perangkat fotonik [13]. Untuk mendapatkan ba- han  skala  nanometer  dapat  dilakukan  dengan  dua proses yakni, proses top down dan proses bottom up . Proses top  down yakni  metode High  Energy  Milling yang  menghaluskan  bahan  dengan  proses milling untuk mendapatkan bahan berupa serbuk yang ha- lus. Proses bottom up yakni metode kristalisasi glass , metode sonochemical dan  sol-gel  [14].  Proses top down dilakukan  untuk  mendapatkan  partikel  beru- kuran  nano  menggunakan  metode milling dengan alat High  Energy  Milling(HEM) ,  metode  ini  dinilai lebih praktis dari pada metode lain [15].
P
Telah  banyak  dilakukan  penelitian  dan  analisis nanopartikel  pasir  besi  alam  yang  diambil  di  bebe- rapa daerah  seperti  dari  daerah Tobelo  Halmahera Utara [16], Sungai Buaya di Deli Serdang Utara [17], Desa  Bonto  Kanang  Kecamatan  Takala  [18]  dan Pantai Kulon Progo [19]. Namun belum ada peneli- tian pasir besi alam yang berasal dari Sungai Musi - Sumatera Selatan, karena pasir besi disetiap daerah mempunyai  kandungan  mineral  magnetik  maupun non-magnetik  yang  beraneka  ragam.  Dalam  tulisan ini dilakukan analisis sifat kemagnetan dan  kandun- gan  mineral magnetic pasir  besi  Sungai  Musi- Sumatera Selatan dengan metode wet milling meng- gunakan alat HEM untuk mendapatkan partikel pasir besi  yang  berukuran  nano.  Selanjutnya  dari  hasil pengujian  SEM-EDX  dapat  diketahui  kandungan unsur - unsur mineral dari pasir besi, serta distribusi ukuran dari partikel dengan menggunakan software image - J dan software origin . Untuk mengetahui sifat magnetik pasir besi dari sampel Sungai Musi, dilaku- kan dengan pengujian Vibrating Sampel Magnetome- ter (VSM).

## 2 METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini pasir besi yang digunakan ada- lah pasir yang berasal dari Sungai Musi, desa Mam- bang,  kabupaten  Musi  Rawas,  Sumatera  Selatan, Indonesia.  Lokasi  pengambilan  sampel  pasir  besi sungai  musi  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta lokasi pasir besi Sungai Musi
Pasir yang telah diambil dari Sungai Musi dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari, sampai kea- daan pasir benar - benar kering. Setelah pasir kering lakukan pemisahan pasir besi  menggunakan magnet permanen ( magnetic separation) sebanyak 3 kali un- tuk  memisahkan  sampel  pasir  besi  dari  pengotor seperti pasir silika, kemudian sampel digerus meng- gunakan  cawan  mortal  untuk  mendapatkan  pasir besi  yang  halus.  Setelah  itu  sampel  dicuci  dengan
air, kemudian dikeringkan menggunakan oven 10 o C. Selanjutnya sampel disaring menggunakan saringan 100  mesh,  kemudian  hasil  penyaringan  dilakukan pemisahan  menggunakan  magnet  permanen  neo- dymium  dengan  kekuatan  medan  magnet  1000 gauss.  Hasil  dari  pemisahan  digerus  ulang  sampai halus,  kemudian  disaring  menggunakan  saringan 200 mesh.
Untuk  mendapatkan  partikel  sampel  yang  beru- kuran nano, dilakukan wet milling yaitu dengan me- nambahkan larutan toluene 10 ml pada sampel pasir besi[3] yang berada didalam alat High Energy Milling (HEM)  tipe shaker  mill. Rasio  antara ball  mill dan bubuk pasir besi yang digunakan yaitu 10:1 dalam % berat, dimana ball mill 100 gram dan pasir besi Sun- gai  Musi  10  gram.  Selanjutnya,  di milling selama  6 jam  setelah  selesai  sampel  dipindahkan  ke beaker glass untuk  dilakukan  pencucian  dengan  menggu- nakan aquades dan magnet permanen untuk mena- rik  pasir  besi  sehingga  tidak  ikut  terbuang  bersama air  pencucian.  Pencucian  dilakukan  berulang  kali hingga  10  kali.  Ditandai  dengan  tidak  ada toluene yang tersisa pada air pencucian. Setelah itu sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 o C un- tuk  dilakukan  pengeringan  selama  24  jam.  Kemu- dian sampel pasir besi  dikarakterisasi  menggunakan Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) untuk mengetahui struktur morfo- logi  dan  kandungan  unsur  yang  terkandung  dalam pasir  besi, Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM) untuk sifat magnetic .

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 2 ditampilkan hasil pengukuran SEM- EDX  dari  sampel  pasir  Sungai  Musi  Sumatera Sela- tan, Indonesia.
(a) (b)
Gambar 2. Morfologi sampel pasir besi Sungai Musi menggunakan SEM (a) perbesaran 5.000x, (b) perbesaran 10.000x,
Gambar  2a  pada  perbesaran  5.000x  menunjuk- kan  morfologi  pasir  besi  Sungai  Musi  memiliki  uku- ran  partikel  yang  tidak  seragam  dan  pada  Gambar 2b dengan perbesaran 10.000x menunjukkan peng-
gumpalan  partikel  pasir  besi  (aglomerasi).  Aglome- rasi  terjadi  karena  partikel  oksida  besi  memiliki  ke- cenderungan    interaksi  magnetik  antar  partikel,  se- hingga membentuk gumpalan partikel [19].
Gambar 3. Distribusi ukuran partikel
Gambar  3  merupakan  distribusi  ukuran  partikel menggunakan  pengolahan  data  dengan  software image – J  [20] dan software Origin terhadap Gam- bar 2. Pengukuran partikel dilakukan dengan meng- gunakan  software  image-j,  dan  dilanjutkan  dengan pengolahan  data  menggunakan  software  Origin. Dari  hasil  pengukuran  distribusi  partikel  diperoleh ukuran rata-rata partikel sampel pasir besi sebesar ± 0.5 𝜇 m. Rentang ukuran partikel yang diperoleh dari hasil pengukuran yakni 0,1 𝜇 m hingga 1,4 𝜇 m. Uku- ran  partikel  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  le- bih  kecil,  dibandingkan  ukuran  partikel  yang  dida- patkan dengan waktu milling 3 jam oleh Rianna et al [3].  Hal  Ini  menyatakan  lamanya  waktu  milling mempengaruhi  ukuran  partikel  yang dihasilkan,  ka- rena  adanya  tumbukan  yang  terus  terjadi  sehingga mengikis  ukuran  partikel  yang  besar  menjadi  serpi- han partikel yang lebih kecil [21], dan sebalinya da- pat terjadi aglomerasi karena adanya penggabungan partikel kecil menjadi struktur yang lebih besar [22].
Dari  sampel  pasir  besi  Sungai  Musi  hasil  analisis EDX terdeteksi unsur-unsur yang terkandung di da- lam sampel dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kandungan unsur dalam besi alami sampel pasir
Element Weight % O 43.66 Na 0.58 Mg 2.18 Al 2.11 Si 5.84 K 0.18 Ca 0.60 Ti 3.39 Mn 0.32 Fe 41.13 Totals 100.00
Dari  Tabel  1  hasil  analisis  EDX,  kandungan  Fe pada  pasir  besi  Sungai  Musi  sebesar  41,13%  dan kandungan  O  sebesar  43,66%.  Secara  umum,  kan- dungan Fe dan O  pada pasir besi biasanya ditemu- kan  besi  oksida  yang  berasal  dari  fasa  magnetit (Fe 3 O 4 ), maghemit ( γ -Fe 2 O 3 ), dan hematit ( α -Fe 2 O 3 ) [13].  Kandungan  Fe  pada  pasir  besi  Sungai  Musi lebih  kecil  dibandingkan  kandungan  Fe  dari  pasir besi Pantai Kata Pariaman Sumatera Barat dan Pan- tai  Kulon  Progo  masing-masing 55,33% dan 60,96% [23][19], dimana butiran magnetik pada daerah ali- ran sungai lebih banyak berukuran besar (fraksi ka- sar) dari pada fraksi halus. Hal ini terjadi karena se- makin jauh butiran magnetik terbawa oleh arus sun- gai  maka  ukuran  butiran  magnetik  akan  semakin kecil  akibat  proses  pelapukan  dan  pengikisan  ba- tuan,  kemudian  berkumpul  di  muara  sungai  dan pantai [24]. Sedangkan sampel pasir besi dalam pe- nelitian  ini  diambil  dari  pertengahan  aliran  Sungai Musi  yang  berupa  fraksi  halus.  Diduga  hal  inilah yang  menjadi  penyebab  kenapa  pasir  besi  Sungai Musi  yang diteliti  memiliki  kandungan  Fe di  bawah 50%.  Selain  itu  juga  karena  banyaknya  kandungan mineral  lain  seperti  Si  (5,84%),  Ti  (3,39%),  Mg (2,18%), Al (2,11%) dan Mn (0,32%). Mineral-mineral yang menempel pada partikel besi merupakan pen- gotor  ( gangue )  yang  terbawa  selama  proses  pen- gendapan. Selanjutnya pada Gambar 4 ditampilkan Kurva Histerisis hasil pengukuran VSM pasir Sungai Musi.
Gambar 4. Kurva histerisis pasir besi Sungai Musi
Berdasarkan  kurva  histerisis  (Gambar  4)  pasir besi Sungai Musi yang dihasilkan  berupa semi-hard- magnet dan  bersifat  ferromagnetik  ditandai  dengan kurva  histerisis  yang  terlihat  ramping  karena  nilai koersivitasnya ( 𝐻 𝑐 ) yang kecil yakni  322,09 0e, nilai saturasi  ( 𝑀 𝑠 )  46,61  emu/g dan remanansi  ( 𝑀 𝑟 )  8,72 emu/g. Bahan ferromagnetik atau magnet permanen ditandai  dengan  nilai  koersivitas  yang  tinggi  (Hc > 200  Oe)  [25].  Bahan semi-hard-magnet memiliki
koesivitas diantara 125-5026 Oe dan dapat diaplika- sikan  sebagai  media recording [26].  Hal  ini  ada  ke- terkaitannya  dengan  nilai  koersivitas  yang  dipenga- ruhi  oleh  ukuran  partikel,  dimana  apabila  ukuran partikel  semakin  kecil  maka  nilai  koersivitas  akan semakin kecil [27]. Selain mengecilnya nilai koersivi- tas,  ukuran  partikel  yang  mengecil  akan  semakin mudah mengalami magnetisasi. Mengecilnya ukuran partikel mempengaruhi momen magnetik pada par- tikel  menjadi  lebih  tidak  stabil.  Ketidakstabilan  mo- men  magnet  pada  partikel  nano  disebabkan  oleh fakta bahwa partikel nano memiliki energi anisotropi yang jauh lebih kecil daripada partikel besar ( bulk ), oleh karena itu, dengan adanya medan magnet eks- ternal, partikel kecil akan lebih reaktif terhadap sua- tu  medan  luar  [27].  Selain  itu  besar  kandungan magnetik pada pasir besi juga dapat mempengaruhi sifat  kemagnetan.  Rendahnya  kandungan  magnetik pada pasir besi Sungai Musi (41,13%) diduga menja- di penyebab sifat kemagnetan yang dimiliki rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai koersivi- tas,  saturasi  dan  remanansi  pada  sampel  pasir  besi Sungai Musi. Tidak hanya itu, banyaknya kandungan mineral  pengotor  ( gangue )  yang  dimiliki  seperti mineral K, Na, Mg, Mn, Al, Si, Ti dan Ca akan men- gurangi  sifat  magnetik  pasir  besi.  Keberadaan  min- eral  non-magnetik  dapat  dikurangi  dengan  membi- las pasir besi dengan larutan asam atau basa [28].

## 4 KESIMPULAN
Pasir  besi  Sungai  Musi  –  Sumatera  Selatan  telah berhasil  dimilling  menggunakan  HEM.  Hasil  peneli- tian  ini  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  analisis SEM  -  EDX  ukuran  partikel  tidak  seragam  karena adanya  aglomerasi  dan  ukuran  rata-rata  partikel yang  diperoleh  sebesar  ±  0,5 𝜇 m,  karena  lamanya waktu milling mempengaruhi  ukuran  partikel  yang dihasilkan.  Untuk  kandungan  yang  dominan  ada pada  mineral  Fe  dan  O,  masing-masing  sebesar 41,13%  dan  43,66  %.  Sedangkan  hasil  analisa  sifat kemagnetan  menggunakan  VSM  menunjukkan bahwa  pasir besi  di  Sungai  Musi  bersifat semi-hard- magnet dan  feromagnetik,  dengan  nilai  koersivitas 322,09 0e. Nilai koersivitas dipengaruhi oleh ukuran partikelnya yang kecil dan besarnya kandungan Fe. Mengecilnya  ukuran  partikel  maka  nilai  koersivitas akan  menurun,  dan  banyaknya  kandungan  mineral Fe  mengurangi  sifat  magnetik  pasir  besi.  Bahan magnet  semi-keras  dapat  diterapkan  pada  media recording.

## REFERENSI ______________________________
[1] F. Ningsih, F. Fitrianingsih, and L. A. Didik, “Analisis Pengaruh Lama Penggerusan Terhadap Resistivitas
dan Konstanta Dielektrik pada Pasir Besi yang Disintesis dari Kabupaten Bima,” Indones. Phys. Rev. , vol. 2, no. 3, pp. 92–98, 2019, doi:
10.29303/ipr.v2i3.31.
[2] Juliansyah, Ratnawulan, and A. Fauzi, “Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap Struktur Mineral Granit yang Terdapat di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok,” Pillar Phys. , vol. 9, pp. 9–16,
2015.
[3] M. Rianna et al. , “Characterization of Natural Iron Sand From Kata Beach, West Sumatra With High Energy Milling (Hem),” J. Nat. , vol. 18, no. 2, pp. 97– 100, 2018, doi: 10.24815/jn.v18i2.11163.
[4] L. A. Didik and M. Wahyudi, “Analisa Kandungan Fe dan Karakteristik Sifat Listrik Pasir Besi Pantai Telindung yang Disintesis dengan Beberapa Metode,” Indones. Phys. Rev. , vol. 3, no. 2, pp. 64–71, 2020, doi: 10.29303/ipr.v3i2.58.
[5] S. Heri Prabowo, “Penyelidikan Kelayakan Kimia dan Penyebaran Cadangan Pasir Besi Daerah Tiku Kabupaten Agam untuk Bahan Baku Semen pada Pt. Semen Padang,” EKSAKTA Berk. Ilm. Bid. MIPA , vol. 19, no. 1, pp. 39–42, 2018, doi:
10.24036/eksakta/vol19-iss1/121.
[6] H. N. Qomaru Zaman, Firman Johan, “Mendukung Industri Pertahanan dengan Analisa Proses Pengolahan Besi Spons dari Pasir Besi sebagai Bahan Baja,” J. Ind.
Eng. Manag. Res. , vol. 3, no. 6, pp. 17–27, 2022.
[7] A. Fatmaliana, M. Maulinda, and N. Sari, “Synthesis and Characterization of Hematite (Fe2O3) of Iron Ore and Magnetite (Fe3O4) from Iron Sand Through Precipitation Method for Industrial Raw Materials,” J. Neutrino , vol. 12, no. 2, pp. 37–42, 2020, doi: 10.18860/neu.v12i2.8183.
[8] D. T. Nurrohman and J. S. Pribadi, “Kajian Struktur Kristal, Lattice Strain, dan Komposisi Kimia Nanopartikel Pasir Besi yang Disintesis dengan Metode Ball Milling,” Konstan - J. Fis. Dan Pendidik. Fis. , vol. 3, no. 2, pp. 94–101, 2018, doi: 10.20414/konstan.v3i2.17.
[9] . A. Setiadi et al. , “The Effect of Temperature on Synthesis of MgFe2O4 Based on Natural Iron Sand by Co-precipitation Method as Adsorbent Pb Ion,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 985, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1742- 6596/985/1/012046.
[10] M. A. Muhajir and D. Asmi, “Sintesis dan Karakterisasi Bahan Magnet Barium Heksaferit (BaFe12O19)Menggunakan Bahan Dasar Barium Karbonat (BaCO3) dan Pasir Besi dari Daerah Pesisir Selatan Pandeglang-Banten,” J. Teor. dan Apl. Fis. , vol. 03, no. 01, pp. 9–16, 2015, [Online]. Available: http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/jtaf/article/view/1278
[11] Novi Wahyu Ningseh, “Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit Fe3O4@SiO2 Core Shell Berbasis Bahan Alam,” J. Inov. Fis. Indones. , vol. 6, no. 3, pp. 10–13, 2017.
[12] C. Gestarila and D. Puryanti, “Sintesis Nanopartikel Zink Ferit (ZnFe2O4) dengan Metode Kopresipitasi
dan Karakterisasi Struktur Kristalnya,” J. Fis. Unand , vol. 9, no. 3, pp. 299–303, 2020, doi:
10.25077/jfu.9.3.299-303.2020.
[13] E. Widianto, K. Kardiman, and N. Fauji, “Karakterisasi Pasir Besi Alam Pantai Samudera Baru dan Pemanfaatannya sebagai Filler pada Sistem Penyaring Elektromagnetik,” JRST (Jurnal Ris. Sains dan Teknol. , vol. 2, no. 1, p. 15, 2018, doi: 10.30595/jrst.v2i1.2325.
[14] A. Johan and D. Ramlan, “Magnetik Nanokristalin Barium Heksaferit (BaO 6Fe 2 O 3 ) Hasil Proses High Energy Milling,” J. Sains Mater. Indones. Indones. J. Mater. Sci. Ed. Khusus Oktober , no. 1411–1098, pp. 120–125, 2007.
[15] Johan.A, “Analisis Bahan Magnet Nanokristalin Barium Heksaferit (BaO · 6Fe 2 O 3 ) dengan Menggunakan High-Energy Milling,” J. Penelit. Sains , vol. 14, no. 1(B), pp. 19–24, 2010.
[16] F. Malega, I. P. T. Indrayana, and E. Suharyadi,
“Synthesis and Characterization of the Microstructure and Functional Group Bond of Fe3o4 Nanoparticles from Natural Iron Sand in Tobelo North Halmahera,” J. Ilm. Pendidik. Fis. Al-Biruni , vol. 7, no. 2, pp. 129– 138, 2018, doi: 10.24042/jipfalbiruni.v7i2.2913.
[17] E. A. Setiadi et al. , “The Synthesization of Fe3O4
Magnetic Nanoparticles Based on Natural Iron Sand by Co-precipitation Method for the used of the Adsorption of Cu and Pb Ions,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 776, no. 1, pp. 6–12, 2016, doi: 10.1088/1742-6596/776/1/012020.
[18] M. R. Fahlepy, V. A. Tiwow, and Subaer, “Characterization of Magnetite (Fe3O4) Minerals from Natural Iron Sand of Bonto Kanang Village Takalar for Ink Powder (Toner) Application,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 997, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1742- 6596/997/1/012036.
[19] A. N. Syahida, H. Sutanto, I. Alkian, F. D. D. Irianti, A. A. Wibowo, and P. Priyono, “Synthesized and Characterization Nanosized Synthesis Fe3O4 Powder from Natural Iron Sand,” J. Phys. Conf. Ser. , vol. 1943, no. 1, pp. 1–5, 2021, doi: 10.1088/1742- 6596/1943/1/012013.
[20] R. Sasri, N. Nurlina, L. Destiarti, and I. Syahbanu, “Analisis Ukuran Partikel Silika Hasil Ekstraksi dari Batu Padas Asal Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,”
Indones. J. Pure Appl. Chem. , vol. 1, no. 1, p. 39, 2018, doi: 10.26418/indonesian.v1i1.26042.
[21] Y. Duan, Y. Cui, B. Zhang, G. Ma, and W. Tongmin, “A Novel Microwave Absorber of FeCoNiCuAl High- Entropy Alloy Powders: Adjusting Electromagnetic Performance by Ball Milling Time and Annealing,” J.
Alloys Compd. , vol. 773, pp. 194–201, 2019, doi: 10.1016/j.jallcom.2018.09.096.
[22] V. Anggraini, R. A. Putra, and T. A. Fadlly, “ Synthesis and Characterization of Manganese Ferrite (MnFe 2 O 4 ) Nanoparticles by Coprecipitation Method at Low Temperatures ,” Proc. 2nd Int. Conf. Sci. Technol. Mod. Soc. (ICSTMS 2020) , vol. 576, no. Icstms 2020, pp. 118–122, 2021, doi: 10.2991/assehr.k.210909.028.
[23] E. Amiruddin and A. Prayitno, “The Synthesis of Magnetic Nanoparticles from Naturaliron Sand of Kata Beach Pariaman West Sumatera Using Ball Milling Method as Environmental Material,” MATEC Web Conf. , vol. 276, p. 06014, 2019, doi: 10.1051/matecconf/201927606014.
[24] S. Purnawan, A. Azizah, Z. Jalil, and M. Zaki, “Karakteristik Sedimen dan Kandungan Mineral Pasir Besi di Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan,” J. Rekayasa Kim. Lingkung. , vol. 13, no. 2, pp. 110–119, 2018, doi: 10.23955/rkl.v13i2.10532.
[25] Ramlan, “Analisa Sifat Fisis, Sifat Mekanik dan Sifat Magnet pada Bonded Magnet NdFeB dengan Perekat Celuna,” J. Tech. Eng. Pist. , vol. 3, no. 2, pp. 1–5, 2020.
[26] P. S. Eko Arief Setiadi, Wini Rahmawati, Pulung Karo Karo, Muhammad Yunus, “Efek Penambahan Fe3Mn7 Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik α -Fe2O3,” April 16 , vol. 1, no. 1, pp. 683–694, 2022, doi: 10.1515/9783112494448-033.
[27] H. Kiswanto, A. H. Prima Yuniarto, N. I. Istiqomah, and E. Suharyadi, “Struktur Kristal dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Mn-Ferrite yang Disintesis dari Bahan Alam Pasir Besi,” J. Fis. Unand , vol. 10, no. 4, pp. 413– 420, 2021, doi: 10.25077/jfu.10.4.413-420.2021.
[28] N. M. T. Martasiana Karbeka, Faryda Veronica Lamma Koly, “Karakterisasi Sifat Kemagnetan Pasir Besi Pantai Puntaru Kabupaten Alor-NTT,” Lantanida J. , vol. 8, no. 2, pp. 96–188, 2020.    ____________________________